## Pengaruh Kadar Semen Terhadap Stabilitas Tanah Lempung Ditinjau Dari Kuat Geser Tanah
Wulan Novita Purwati 1 , Rokhman 2 , Hendrik Pristianto 3 1,2,3 Progam Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sorong

## Abstrak
Stabilitas  tanah  merupakan  salah  satu  usaha  untuk  meningkatkan  kapasitas  daya  dukung  tanah.  Tanah  lempung plastisitas  tinggi  berpotensi  menjadi  tanah  yang  bermasalah  karena  mempunyai  kekuatan  rendah  dan  penurunan  yang tinggi.  Salah  satu  metode  untuk  meningkatkan  daya  dukung  adalah  stabilisasi  tanah  lempung  salah  satunya menggunakan Portland Cement Type I . Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan semen terhadap nilai kuat geser tanah. Dalam penelitian ini tanah yang digunakan berasal dari Jalan Makam Kelurahan Malason,  Distrik  Aimas,  Kabupaten  Sorong.  Pengujian  tanah  ini  terdiri  dari  pengujian  fisik    dan  mekanis,  pengujian yang utama dilakukan adalah pengujian Direct Shear Test (Uji Kuat Geser Langsung) yang dilakukan di Laboratorium Mekanika  Tanah  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah  Sorong  dan  berpedoman  pada  SNI  dengan  variasi campuran  semen  sebesar  2%,  4%,  6%,  8%  dan  10%.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  semakin  besar  variasi semen maka tegangan geser, kohesi dan sudut geser semakin meningkat.  Nilai tegangan geser, kohesi dan sudut geser yang tertinggi pada penambahan bahan stabilitas sebesar 10% dengan waktu pemeraman 3 hari dengan nilai tegangan geser  0,541  kg/cm²  kohesi  sebesar  0,172  Kg/cm²  dan  sudut  geser  sebesar  42,62°.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semen dapat  dijadikan  bahan  stabilisasi  untuk  meningkatkan  kekuatan  dan  daya  dukung  tanah  lempung  ditinjau  dari peningkatan nilai tegangan geser, kohesi tanah dan sudut geser yang dihasilkan.
Kata kunci : Direct Shear Test (DST) , Kuat Geser, Semen, Stabilitas Tanah, Tanah Lempung.

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten Sorong adalah salah satu kabupaten di papua  barat  yang  saat  ini  berada  pada  masa pembangunan. Dengan semakin banyaknya pembangunan di kabupaten sorong maka pembangunan  jalan  merupakan  salah  satu  hal  yang selalu  beriringan  dengan  perkembangan  kota  dan pemerataan pembangunan  antar daerah, karna jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin di capai.
Saat ini banyak jalan yang mengalami kerusakan di Jalan Makam Kelurahan Malason, Distrik Aimas, Kabupaten  Sorong.  Kondisi  jalan  di  daerah  ini mengalami  kerusakan  antara  lain  jalan  yang berlubang, bergelombang menjadi masalah utama di daerah ini.
Klasifikasi  tanah  di  Kabupaten  Sorong  terdiri dari  tekstur  halus,  sedang,  kasar,  dan  gambut. Mayoritas  tanah  di  wilayah  Kabupaten  Sorong mayoritas  bertekstur  halus  (Irwanto,  2016).  Secara umum tanah bertekstur halus adalah  tanah lempung. Tanah  lempung  adalah  suatu  jenis  tanah  kohesif yang mempunyai sifat sangat kurang menguntungkan  dalam  kostruksi  teknik  sipil  yaitu kuat  geser  rendah  dan  kompresibilitasnya  yang besar. Kuat geser yang rendah dapat mengakibatkan terbatasnya  beban  yang  dapat  berkerja  di  atasnya sedangkan kompresibilitasnya yang besar
mengakibatkan terjadinya penurunan setelah bangunan selesai.
Dengan  permasalahan  yang  terjadi  dilapangan maka  tanah  di  Jalan  Makam  Kelurahan,  Malason Distrik  Aimas,  Kabupaten  Sorong  perlu  diadakan perbaikan  tanah  dengan  cara  menstabilisasi  tanah secara  kimawi  menggunakan  semen  sebagai  bahan stabilisasinya.  Semen  merupakan stabilizing  agent yang  baik  sekali,  karena  kemampuannya  mengeras dan mengikat butir - butir agregat.

## Tujuan Penelitian
1) Untuk  mengidentifikasi  karakteristik  tanah  asli Jalan  Makam  Kelurahan  Malason  Distrik Aimas Kabupaten Sorong
2) Untuk  menganalisis  seberapa  besar  pengaruh semen terhadap nilai kuat geser tanah

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan metode eksperimen yang dilakukan  dengan  mengadakan  kegiatan  pengujian untuk mendapatkan data. Data tersebut kemudian di olah  untuk  mendapatkan  perbandingan  dengan syarat-syarat  yang  ada,  kemudian  menganalisa  data tersebut  berdasarkan  teori  yang  berkaitan  dengan kondisi dari sampel tanah tersebut.
Lokasi  pengambilan  sampel  tanah  terletak  di Jalan  Makam,  Kelurahan  Malason,  Distrik  Aimas, Kabupaten  Sorong.koordinat  dari  google  earth.

## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
Website : http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Sampel  tanah  yang  diambil  adalah  sampel  tanah terganggu( distributed  soil )  dan  yang  menjadi  bahan pertinjauan  penelitian  disini  adalahakan  dilakukan pengujian  dengan  kadar  pencampuran  semen  yang berbeda  untuk  mengetahui  daya  dukung  tanah tersebut.
Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan di  Laboratorium  Mekanika  Tanah,  Jurusan  Teknik Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Muhammadiyah Sorong.  Waktu  penelitian  dilakukan  dari  bulan  Mei sampai Agustus.

## Alat dan Bahan
a) Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  di laboratorium adalah :
1) Tanah  lempung  yang  di  ambil  sampel tanahnya  di daerah  Jalan  Makam  Kelurahan Malason Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
2) Semen  yang  digunakan  sebagai  bahan tambah  stabilisasi  adalah  semen  jenis  PCC ( portland composite cement ).
b) Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  di laboratorium :
1) Alat Pengujian Kadar Air
2) Alat Pengujian Atterberg Limit
a) Alat pengujian batas cair
b) Alat pengujian batas plastis
3) Alat  Pengujian  Berat  Jenis  ( Spesific
Gravity )
4) Alat Pengujian Analisa Butir Tanah
a) Alat Pengujian Analisa Butiran
Hidrometer b) Alat Pengujian Analisa Saringan
5) Alat Pengujian Pemadatan ( Compaction ) 6) Alat Pengujian Direct Shear Test

## Teknik Pengumpulan Data
Data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :

## Data Primer
Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh  secara  langsung  dilokasi    penelitian.  Data primer ini berupa  :
1) Pengujian  Berat  Jenis  Tanah  ( Specific Gravity ).
2) Pengujian Kadar Air Tanah.
3) Pengujian Batas Atterberg , meliputi : Pengujian Batas Cair ( Liquid Limit ) dan Batas Plastis ( Plastic Limit ).
4) Pengujian  Analisa  Ukuran  Butir  Tanah Dengan Hidrometer.
5) Pengujian Analisa Saringan.
6) Pengujian Pemadatan ( Compaction )
7) Pengujian Kuat Geser Langsung.
Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data secara tidak langsung dari sumber atau  objek.  Pengumpulan  data  sekunder,  yaitu  : (a)Studi Pustaka, Data – data sekunder itu diperoleh tulisan  seperti  buku-buku  teori,  laporan,  artikel,  dan penelitian terdahulu yang berasal dari instansi terkait maupun  hasil  kajian  literatur.  (b)Media  elektronik seperti website.

## Metode  Pencampuran  Sampel  Tanah  Dengan Semen
Metode  pencampuran  untuk  masing  masing presentasi  semen  adalah  :  (1)Tanah  sampel  diambil dari  lokasi  pengambilan  terlebih  dulu  di  keringkan secara  alami  dengan  cara  dihampar  di  bawah  sinar matahari.  (2)Tanah    yang  telah  kering  diayak menggunakan  saringan  No.  4  (4,75  mm).  (3)Tanah yang  diayak  dan  di  timbang  sesuai  dengan  yang dibutuhkan.  (4)Semen  yang  dicampur  dengan sampel  tanah  yang  telah  di  tumbuk  dan  lolos saringan  No.4  (4,75  mm)  dengan  presentasi  semen 2%,  4%,  6%,  8%  dan 10%  dari  berat  sampel  tanah. (5)Pencampuran  dilakukan  dengan  cara  menimbang sampel  tanah  dan  semen  sesuai  kadar  masing- masing pada tiap campuran kemudian mencampurkan  dua  bahan  tersebut  kemudian  di padatkan  dengan  cara  pemadatan  ( compaction). (6)Pembuatan  masing-masing  benda  uji  untuk pemadatan  dengan  kadar  air  optimum  diambil  dari hasil pengujian proctor test, berat tanah tiap mold 2, berat  mold,  luas  mold,  tinggi  jatuh  penumbuk dengan  5  lapisan.  (7)Sampel  tanah  dari  mold dikeluarkan  dengan  ekstruder.  Setelah  sampel dikeluarkan  dan  dilakukan  koreksi  terhadap  tinggi sampel  dengan  cara  memotong  sampel  dengan wire saw .  (8)  Setelah  itu  dibuat  pencampuran  benda  uji ditimbang tanah dan campuran sebanyak 1kg. Tanah dan  campuran  yang  telah  di  timbang  di  tambah  air dari  sesuai  kadar  air  optimum    yang  di  dapat  dari pengujian pemadatan, dan dari pengujian pemadatan ( compaction )    itu  di  dapat  nilai  berat  isi  basah,  lalu dari nilai itu dikalikan dengan volume ring. Dan dari perhitungan  tersebut  di  dapat  berat  isi  tanah  yang harus di cetak didalam ring. (9)Semua tanah yang di timbang  harus  masuk  di  dalam  ring,  setelah dipadatkan  tanah  di  keluarkan  dari  ring.  Kemudian benda uji tersebut di peram selama 3x24 jam, dalam proses  pemeraman  di  usahakan  benda  uji  di  tutup sehingga  tidak  ada  udara  yang  masuk  ke  dalam benda uji. Masing-masing benda uji dibuat sebanyak 3 buah untuk pengujian geser langsung.

## Tabel 1. Kadar Pencampuran Tanah Lempung Dengan Semen
(Sumber : Kadar Pencampuran Tanah Dengan Semen)
Tabel 2. Perbandingan campuran tanah lempung + semen untuk uji geser langsung
(Sumber : Perbandingan Pencampuran Tanah Dan Semen, 2018)

## Flowchart Penelitian
Gambar 1. Diagram alir penelitian
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Tanah Asli Berdasarkan data hasil pengujian dapat diklasifikasikan sifat tanah berdasarkan atas beberapa  sistem  yang  ada  yaitu  (1)  Sistem Klasifikasi USCS (2) Sistem Klasifikasi AASHTO

## Sistem Klasifikasi USCS
Sistem klasifikasi ini paling banyak diaplikasikan pada  pengujian  tanah.  Sistem  klasifikasi USCS merupakan  sistem  pengelompokan  berbasis  hasil percobaan laboratorium. Adapun hasil dari pengujian  laboratorium  menunjukan  data  propertis tanah  yang  di  peroleh  adalah  :  (1)Tanah  yang  lolos saringan  no.  200  =  78,50%  (2)Batas  cair  (LL)  = 64,52% (3)Indeks plastisitas (IP) =  37,23%
Dari  data  propertis  tanah  yang  diperoleh  di  atas maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal,  yaitu  : (a)Berdasarkan  nilai  presentase  lolos  saringan  no. 200  tanah  lempung  diatas,  presentase  tersebut  lebih besar  dari  50%,  maka  berdasarkan  tabel  klasifikasi USCS tanah ini secara umum di kategorikan sebagai tanah berbutir halus. (b)Dari tabel sistem kualifikasi USCS untuk  data  batas  cair  dan  indeks  plastisitas diplotkan pada diagram plastisitas sehingga didapatkan identifikasi tanah yang lebih spesifik.
Gambar 2. Grafik hubungan indeks plastisitas dan batas cair USCS
Dengan merujuk pada gambar di atas maka tanah berbutir  halus  di  Jalan  Makam  Kelurahan  Malason Distrik Aimas Kabupaten Sorong termasuk kedalam kelompok  CH  yaitu  tanah  lempung  organic  dengan plastisitas  tinggi,  lempung  gemuk  dengan  nilai indeks  plastisitas  37,23%  (plastisitas  tinggi).  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

## Sistem Klasifikasi AASHTO
Berdasarkan pada tabel klasifikasi tanah AASHTO dan  properties  tanah,  dimana  presentase lolos saringan no.200 lebih dari 36%, sehingga dapat disimpulkan  secara  umum  tanah  masuk  dalam kelompok  lanau  –  lempung.  Dengan  diketehuinya nilai  batas  cair  (LL)  lebih  besar  dari  41%,  dan  nilai indeks plastisitas (PI) lebih besar dari 11% dan nilai batas  plastis  (PL)  lebih  dari  30%  maka  tanah termasuk golongan A-7-6.
Untuk  pengelompokan  yang  lebih  detail  maka dapat dilihat pada gambar 10.
Gambar 3. Grafik hubungan indeks plastisitas dan batas cair AASHTO
Berdasarkan gambar di atas maka tanah lempung yang  berasal  dari  jalan  makam  kelurahan  malason distrik  aimas  kabupaten  sorong  dapat  dikategorikan kedalam  kelompok  tanah  lempung  A-7-6.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

## Hasil  Pengujian  Tanah  Asli  +  Variasi  Kadar Semen
Setelah  pengujian  tanah  asli  dilakukan,  maka tahap  selanjutnya  adalah  pengujian  tanah  campuran dalam  hal  ini  adalah  tanah  asli  yang  dicampur dengan  kadar  variasi  semen  sebesar  2%,  4%,  6%, 8%  dan  10%.  Pengujian  tanah  campuran  meliputi batas-batas atterberg ,  berat  jenis  (GS),  pemadatan ( compaction )  dan  kuat  geser  langsung  ( direct  shear test ) ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  penambahan  kadar  semen  terhadap  tanah asli.

## Pengujian Berat Jenis (GS)
Tabel 3. Hasil pengujian berat jenis tanah dengan campuran semen
(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018)
Gambar  4. Grafik Pengaruh Kadar Semen Terhadap Nilai Berat Jenis (GS) Dari  tabel  hasil  pengujian  dan  gambar  diatas dapat  dilihat  seiring  bertambahnya  kadar  campuran semen,  tanah  lempung  mengalami  kenaikan  berat jenis campuran. Dapat kita lihat berat jenis sebelum penambahan  semen  di  dapat  2,40  gr/cm³  dan penambahan  10%  semen  berat  jenis  meningkat menjadi  2,63  gr/cm³.  Bertambahnya  ukuran  butiran ini  akan  mengakibatkan  makropori  dan  mikropori yang  ada  pada  tanah  lempung  meningkat  seiring dengan  bertambahnya  semen.  Oleh  karena  itu penembahan  semen  pada  tanah  lempung  akan menyebabkan  air  sulit  masuk  ke  mikropori  dan mikropori  lempung,  sehingga  penambahan  semen akan  menyebabkan  berat  jenis  tanah  lempung meningkat.

## Pengujian Atterberg Limit
Tabel 4. Hasil pengujian atterberg limit dengan campuran semen
(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018)
Gambar 5. Grafik Pengaruh Kadar Semen Terhadap Nilai Batas Cair
Dari  gambar  grafik  diatas  batas  cair  mengalami penurunan  pada  setiap  penambahan  kadar  semen. Hal ini disebabkan semen mengisi rongga pori tanah yang  pada  kondisi  tanah  asli,  rongga  pori  diisi  oleh air  dan  udara.  Akibat  adanya  semen  dalam  rongga pori  tanah  presentasi  air  yang  dikandung  tanah menjadi berkurang.
Gambar  6. Grafik Pengaruh Kadar Semen Terhadap Nilai Batas Plastis Dari gambar diatas terlihat bahwa seiring dengan bertambahnya  semen  maka  nilai  batas  plastis meningkat,  ini  berarti  bahwa  semakin  banyaknya kandungan  semen  maka  akan  semakin  banyak  pula air  yang  dibutuhkan  untuk  merubah  dari  kondisi semi  padat  menjadi  kondisi  plastis.  Dalam  konteks ini berarti bahwa tanah lempung dengan penambahan  semen  membuat  tanah  menjadi  lebih stabil.
Gambar  7. Grafik Pengaruh Kadar Semen Terhadap Nilai Indeks Plastisitas Dari  gambar  grafik  diatas  diketahui  bahwa semakin banyaknya semen maka akan semakin kecil rentang  indek  plastisitas  dengan  kata  lain  semakin
sedikit  kemungkinan  berada  pada  kondisi  plastis. Hal  ini  dapat  diartikan  penambahan  semen  dapat menjadikan  tanah  lebih  stabil  dan  penambahan semen pada tanah lempung maka akan mengendalikan  sifat  plastis  dari  tanah  lempung tersebut  sehingga  tanah  menjadi  lebih  stabil.  Selain itu  unsur  kimia  dari  semen  disinyalir  bercampur dengan air membentuk pasta yang mengikat partikel lempung  dan  mampu  menutupi  pori-pori  tanah membuat  air  sulit  menyerap  dalam  campuran  tanah semen sehingga mampu menurunkan sifat plastisnya.

## Pengujian Pemadatan (Compaction)
Tabel 5. Hasil pengujian pemadatan ( compaction ) dengan campuran semen
(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018)
Gambar 8. Grafik Berat Isi Basah Pemadatan ( compaction )
Dari  Tabel  hasil  pengujian  dan  gambar  diatas, menunjukan  bahwa  penambahan  semen  dapat meningkatkan  berat  isi  basah  tanah  dari  kondisi sebelum distabilisasi. Terlihat bahwa berat isi basah meningkat  seiring  bertambahnya  semen,  hai  ini disebabkan  semen  mengisi  rongga  pori  tanah,  yang pada  kondisi  tanah  asli  rongga  pori  tersebut  terisi oleh  air  dan  udara.  Akibat  adanya  semen  dalam rongga  pori  tanah  ini.  Peningkatan  jumlah  partikel tanah  berdampak  peningkatan  pada  berat  isi
basahnya dibanding pada kondisi tanah aslinya, hali ini  terlihat  bahwa  kepadatan  maksimum  terbesar terjadi pada penambahan kadar semen  10% sebesar 2,030gr/cm³.
Pengujian  Kuat  Geser  Langsung  (Direct  Shear Test)
Tabel 6. Hasil pengujian kuat geser dengan campuran semen
(Sumber : Hasil Perhitungan, 2018)
Gambar 9. Rekapitulasi hasil pengujian kuat geser tanah dengan semen Dari  gambar  diatas  terlihat  bahwa  dengan penambahan  kadar  semen  mengalami  kenaikan tegangan  geser  ini  berarti  bahwa  semen  mengisi rongga  pori  tanah  dan  peningkatan  jumlah  partikel padat  pada  tanah  berdampak  pada  peningkatan tegangan geser pada setiap kadar pencampuran.
Gambar 10. Grafik perbandingan nilai kohesi variasi semen pengujian kuat geser Dari  gambar  grafik  hasil  yang    diperoleh  bahwa semakin  tinggi  presentasi  penambahan  kadar  semen maka  semakin  tinggi  pula  nilai  kohesi  ini  berarti bahwa penggunaan semen dapat meningkatkan daya dukung  tanah  tersebut.  Hal  ini  karena  semen
berfungsi  sebagai  material  tang  meribah  sifat  fisis dan mekanis secara kimiawi.
Gambar 11. Grafik perbandingan nilai sudut geser variasi semen pengujian kuat geser Dari gambar grafik sudut geser diatas nilai sudut geser  lebih  tinggi  di  bandingkan  dengan  yang  tidak dicampur dengan bahan stabilisasi. Dengan meningkatnya  nilai  kohesi  dan  sudut  geser  berarti bahwa  meningkat  pula  kemampuan  daya  dukung tanah  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  semen dengan  tanah  yang  mengandung  lempung  sangat efektif  untuk  meningkatkan  daya  dukung  tanah tersebut  terlihat  dari  kenaikan  disetiap  penambahan kadar semen.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian antara lain  :  (1)Berdasarkan  pengujian  fisis,  menurut klasifikasi  USCS  tanah  termaksud  jenis  CH  yaitu tanah  tak  organik  dengan  plastisitas  tinggi  lempung gemuk.  Begitupun  pada  klasifikasi  AASHTO  tanah termaksud  golongan  A-7-6  yaitu  tanah  lempung, yang  berarti  bahwa  tanah  asli  di  Jalan  Makam Kelurahan  Malason,  Distrik  Aimas,  Kabupaten Sorong adalah tanah lempung. (2)Pengaruh penambahan  semen  telah  meningkatkan  nilai  daya dukung  tanah,  penambahan  campuran  semen  dapat meningkatkan nilai tegangan geser, kohesi dan sudut geser. Peningkatan  nilai tegangan geser, kohesi dan sudut  geser    tertinggi  pada  campuran  10%  dengan waktu  pemeraman  3  hari  dengan  nilai  tegangan geser  sebesar  0.541  kg/cm²,  kohesi  sebesar  0,172 kg/cm²  dan  sudut  geser  sebesar  42,61°  yang  berarti bahwa  semen  dapat  digunakan  sebagai  material stabilitas  tanah  lempung  dan  kuat  geser  tanah lempung  meningkat  sejalan  dengan  penambahan kadar semen.

## 5. REFERENSI
Hardiyatmo.  H.  C,  (2002).  Mekanika  Tanah 1  Edisi ke-tiga, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Hardiyatmo.  H.  C,  (2010).  Stabilitas  Tanah  Untuk Perkerasan  Jalan,  Universitas  Gadjah  Mada, Yogyakarta. http://irwanto.info/gambaran-umum-kabupaten- sorong-provinsi-papua-barat/ http://ragilpandu.blogspot.co.id/2010/05/mekanika- tanah-2-kuat-geser-tanah.html Iqbal.  (2017)  Uji  Eksperimental  Pengaruh  Variasi Kadar  Semen  Terhadap  Nilai  Cbr  Tanah Lempung Yang Di Stabilisasi Dengan Semen. Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong. SNI Revisi Dari 03  – 1964 – 1990 Ke 1964 – 2008 Metode Pengujian Berat Jenis Tanah SNI Revisi Dari 03  – 1965 – 1990 Ke 1965 – 2008
Metode pengujian Kadar Air
SNI Revisi Dari 03  – 1966 – 1990 Ke 1966 – 2008
Metode Pengujian Batas plastis
SNI Revisi Dari 03  – 1967 – 1990 Ke 1967 – 2008
Metode  Pengujian  Batas  Cair  Dengan  Alat Cassagrande
SNI Revisi Dari 03 – 2813 – 1992  Ke 2813 – 2008 Metode  Pengujian  Kuat  Geser  Langsung Tanah Terkonsolidasi dengan Drainase
SNI Revisi Dari 03  – 3423 – 1994 Ke 3423 – 2008
Metode  pengujian  Analisis  Ukuran  Butir Tanah Dengan Alat Hidrometer
Toyeb  Muhammad,  Puri  Anas,  Masrizal.  (2017).
Perilaku  Kuat  Geser  Tanah  Terstabilisasi Semen  Untuk  Subgrade  Jalan.  Univeritas Islam Riau, Pekanbaru.
Zardi  Muhammad,  Muklis.  (2015).  Pengaruh Pencampuran  Semen  Terhadap  Kuat  Geser Tanah  Lempung  Lampoh  Keude.  Universitas Abulyatama, Aceh Besar.